14 
ü ntersuchungsmethoden. 
zu befestigen. Annähernd erhält man auch wohl einen gewissen Aufschluss , indem 
man die Pulverkörnchen zwischen zwei Objectgläsern reibt und dann beobachtet, 
ob letztere gekritzt werden oder nicht, sowie ob die Körnchen leicht oder schwer 
zerdrückt werden. Vergl. auch Behrens, sur la dötermination de la duretd des 
matiöres rocheuses (Annales de l’ecole polyt. de Delft. III. 1887. 108). 
Bestimmung des specifls eben Gewichts. Bei grösseren Mineralfragmenten 
kann das spec. Gewicht auf die übliche bekannte Weise ermittelt werden. Bei 
kleineren Partikeln, wie sie z. B. als Producte einer mechanischen Trennung er- 
halten worden sind, pflegt man die Bestimmung des spec. Gew. in derjenigen 
schweren Scheideflüssigkeit vorzunehmen, welche man auch zur Separation be- 
nutzt hat. Von diesen schweren Flüssigkeiten wird erst später die Rede sein. Be- 
sitzt z. B. eine solche Flüssigkeit, etwa Kaliumquecksilberjodid, das spec. Gew. 3, 
so wird Quarz (spec. Gew. 2,65) darauf schwimmen, Epidot (3,39) darin unter- 
sinken, ein Mineral aber, dessen spec. Gew. ebenfalls genau 3 ist, weder aufsteigen 
noch untersinken, sondern gerade schwebend erhalten werden. Da man jener 
Flüssigkeit nun durch Verdünnung mit Wasser jedes beliebige spec. Gew. zwischen 
3 und 1 ertheilen kann, so ist es, um das spec. Gew. eines zu prüfenden geeigneten 
Mineralfragmentes zu ermitteln, nur erforderlich, diese Verdünnung derart vorzu- 
nehmen, dass das Mineral genau suspendirt bleibt, und darauf das spec. Gew. der 
Lösung festzustellon, welches dann auch dasjenige des Minerals ist. Das Heran- 
nahen des Gleichgewichtspunktes bemerkt man leicht an der Art der Bewegungen 
der Körnchen, sie steigen nach dem Umrühren nur noch langsam in die Höhe, 
Blättchen stellen sich auf die Kante, Stäbchen auf die Spitze. 
Um nun das mit demjenigen des Minerals übereinstimmende spec. Gew. der 
Flüssigkeit selbst zu bestimmen, kann man auf verschiedenem Wege verfahren: 
a) Man bringt die auf den Mineralpartikel eingestellt gewesene Flüssigkeit 
in ein calibrirtes und genau tarirtes Glasgefäss von ca. 20 — 25 ccm Inhalt, stellt 
genau auf die Inhaltsmarke ein und wägt ; das absolute Gewicht der Flüssigkeit, 
dividirt durch den Inhalt ergibt bekanntlich direct das spec. Gewicht. Um Mittel- 
werthe zu erhalten, empfiehlt es sich, die Wägung drei bis viermal zu wiederholen 
und sich zwischen je zwei Wägungen durch Wiedereinführung des Mineralfrag- 
mentes zu überzeugen, dass die Dichtigkeit der Lösung sich nicht inzwischen durch 
Wasseraufnahme oder Temperaturschwankungen verändert hat. Die Methode 
gibt bei vorsichtiger Einstellung auf die Inhaltsmarke bis zur dritten Decimale 
genaue Resultate; das gefundene spec. Gew. bezieht sich stets direct auf Wasser 
von der Temperatur, für welche die Marke am Glasgefässe gezogen ist (vgl. Gold- 
schmidt, N. Jahrb. f. Min. Beilageb. I. 190). 
b) Es ist auch vorgeschlagen worden, sich hierzu der sog. Indicatoren oder 
Schwimmer zu bedienen, d. h. Mineralstückchen von starker Erbsengrösse, deren 
spec. Gew. möglichst genau bekannt ist (vgl. Goldschmidt, N. Jahrb. für Min. 
Beilageb. I. 215; Verhandl. geol. R.-Anst. 1883. 68). Eine von Goldschmidt 
entworfene Scala mit geeigneten Intervallen ist folgende : 
